(474) 



CHIMIE. — Recherches calorimétriques sur l'état du silicium et de l' alumi- 

 nium dans les fers fondus. Note de M. F. Osmoxd, présentée par 

 M. Troost. 



« Silicium. — MM. Troost etHautefeuillc ('), en dissolvant les siliciures 

 de fer dans le bichlorure de mercure et mesurant les quantités de chaleurs 

 dégagées, ont obtenu les résultats ci-dessous : 



Chaleur dégagée, 



calculée 

 à partir des 

 trouvée. éléments. Différence, 



cal cal 



Siliciure à 3, 5 pour loo de Si et 0,6 de C. . 970 970 o 



» 7 » 0,4 » •• io5o 1125 — 70 



» 12 » 0,4 » •■ ii85 1295 — iio 



» i[\ » 0,4 » ■• 1270 1425 — 155 



» Si la loi indiquée par ces chiffres se poursuit pour les teneurs infé- 

 rieures à 3, 5 pour 100, on voit que le silicium, lorsqu'il est en faibles pro- 

 portions, doit se dissoudre dans le fer avec absorption de chaleur. 



» C'est ce qu'il m'a paru intéressant de vérifier par expérience, d'au- 

 tant mieux que je disposais d'une série d'échantillons bien appropriés, dus 

 à l'obligeance de M. R.-A. Hadfield. 



Composition chimique des échantillons. 



Ferro-siliciuin 

 Marque du 



des échantillons. 898A. 898D. 898G. 8981. commerce. 



Carbone 0,1 35 0,1 go 0,240 0,1 55 2,080 



Silicium 0,200 2,100 4,100 7,34o 11,720 



Soufre 0,074 0,060 0,042 » 0,020 



Phosphore o,o44 O)039 o,o54 » o,o5o 



Manganèse 0,110 0,1 5o 0,200 0,270 4.32o 



» Les trois premiers échantillons étaient forgés et recuits; les deux autres, non for- 

 geables, bruts de coulée. 



» Les analyses et les essais calorimétriques ont été faits sur la limaille fine passée 

 au tamis 80; le dissolvant était une solution saturée de chlorure double de cuivre et 

 d'ammonium (5oo" pour if, 5 de métal). 



/') Comptes rendus, t. LXXXI, p. 264. 



